Oa 
Gli elettrodi di carbone li ottenevo ricuoprendo di buona grafite una determi- 
‘nata superficie di cera o di guttaperca, col metodo stesso che si usa per la galva- 
noplastica. Un buon metodo per ottenere delle superficie di carbone di determinata 
area è quello d’impastare a caldo 2 parti di buona grafite inglese ridotta in polvere 
impalpabile, con una parte di una mescolanza fusa di cera e stearina, quale si usa 
nella galvanoplastica per la riproduzione delle medaglie. Si ottiene così una mesco- 
lanza buona conduttrice, che può esser lavorata dopo il raffreddamento, e ridursi ad 
avere una delle faccie perfettamente piana e quasi speculare; si metallizza questa 
faccia con altra grafite e si cuopre il buon mastice isolante; il rimanente della super- 
ficie non deve essere in contatto elettrico coll’elettrolite. 
Se invece si adoperano per elettrodi delle lastre di grafite (') o di carbone da pile, 
che sono ambedue un po’ porosi e che hanno una superficie un po’ scabra anche in 
tal caso i resultati sono esattamente rappresentati dalla formula. 
2) 
P=A\ 10 87 
ma « ha un valore molto più piccolo che per elettrodi di platino, di oro, e di cera 
metallizzata con grafite. Così pel carbone da pila, immerso nell’acqua acidulata con 
acido solforico, ho ottenuto 
AZIZ = 0,0437 
mentre pel platino, come per la cera ricoperta di grafite, ecc. si aveva 
A = 2,00 a= 8,333. 
È chiaro dunque, nel caso del carbon da pila o della grafite, che questi 
corpi imbevendosi di liquido prendon parte alla elettrolisi e si rieuoprono dei pro- 
dotti elettrolitici anche le parti che si trovano al una certa profondità dalla super- 
ficie. Dalla grandezza del valore di x che è per il carbone da pila circa 200 volte 
più piccolo che per superficie di cera metallizzata con la grafite, possiamo dedurre 
con una certa probabilità, che nel carbone da. pila la somma delle superficie che sì 
cuoprono dei prodotti dell’elettrolisi è circa 200 volte maggiore della superficie 
dello stesso elettrodo misurata geometricamente. 
Tali resultamenti colla grafite porosa e col carbone da pila mi fecero nascere il . 
desiderio di conoscere se anche colle superficie metalliche si ottenesse qualche cosa 
di analogo: se, per es., la costante « avesse lo stesso valore per una lastra di platino 
infinitamente sottile come per una lastra ordinaria. Perciò sperimentai con lastre da 
specchio platinate nelle quali lo strato di platino era così sottile che la lastra era 
perfettamente trasparente. I resultati ottenuti con le lastre di vetro platinate erano 
esattamente rappresentate dalla formula (2), conservando A ed « gli stessi valori, 
precisamente come nel caso di lastre di platino, e di lastre di oro ece. (°) 
(') È notevole il fatto che la grafite adoperata come elettrodo positivo, in una soluzione di 
acido solforico, si disgrega rapidamente, riducendosi in minutissima polvere, che si deposita al fondo 
del voltametro: mentre non si osserva verun dissregamento quando essa è elettrodo negativo. Col 
carbone da pile, o col carbon di legna si osserva lo stesso fenomeno, ma molto meno intensamente. 
(@) Ringrazio vivamente il chiarmo prof. Emilio Villari dell’Università di Bologna per avermi 
gentilmente cedute le lastre da specchio platinate, che altrimenti avrei difficilmente potuto procurarmi 
essendone, credo, cessata la fabbricazione. 
CLASSE, DI SCIENZE FISICHE ece. — MeMoRiE — Von, VIII ; 12 
